120 TEL VOGT, M.-N. Kl. 
bisweilen auch Aluminaten usw.) der Silikatschmelze findet ein Gleich- 
gewicht statt : 
R'S + RO. nSiO, 2? R^S + R'O.. nSiOs. 
CaS : MnS. Wie oben (S. 62) erórtert, ergibt sich die Beziehung 
zwischen Ca : Mn in dem Sulfid und Ca : Mn in dem Silikat durch die 
Farbe des ausgeschiedenen Sulfids. Mn scheint sich in dem Sulfid relativ 
zu konzentrieren — wahrscheinlich sogar ziemlich stark. 
CaS : FeS. — Bei nur ungefähr 1 %, FeO gegen 30—40 %, CaO, 
somit bei rund 1Fe : 40—50 Ca, krystallisiert (Ca, Fe)S, mit einer ziemlich 
niedrigen Beimischung von FeS. 
Schon bei rFe : 10—15 Ca resultiert dagegen ein Eisensulfid, FeS 
oder vielleicht (Fe, R)S, jedoch mit so wenig RS, daß es sich u. d. M.M. 
nicht von reinem FeS unterscheiden läfit (siehe S. 97). 
FeS : ZnS. Schon bei etwa 7 9/j ZnO neben 30—40 % FeO in 
der ganzen Schmelze, somit bei ıZn : höchstens ca. 5Fe, besteht das aus- 
geschiedene Sulfid aus (Zn, Fe)S, mit überwiegend ZnS, jedoch mit einer 
nicht unwesentlichen isomorphen Beimischung von FeS (siehe S. 83). 
Das Gleichgewicht Zn : Fe in a) auskrystallisiertem Sulfid, b) aus- 
krystallisiertem  Aluminat (Zinkspinell und c) auskrystallisiertem Silikat 
(Zinkfayalit) beleuchten wir durch die Untersuchung einer Freiberger Schlacke, 
wo À. W. STELLZNER (l. c., S. 88) Zinkspinell erforscht hat. 
Die Bauschanalyse der betreffenden Schlacke war : 
Analyse Nr. 69. 
SiO» AbO3 Fe 03 FeO ZnO S 
20.7 2.5 wenig (ca. 0.3) 48.5 I4.4 4.1 
Dabei 3.9 9/9 CaO, 1.2 ?/; MgO, 0.4 0/9 MnO, 3.9 9/9 PbO, 0.3 0/6 BaO, 1.2 0/5 CuO. 
— Die ganze Menge von Fe, Zn, Cu usw. wird hier als Oxyd angegeben. Nach Abzug 
von Steinkügelchen enthält die Schmelze stóchiometrisch 1Zn : ca. 2.75 Fe. 
Eine Analyse der übrigens ziemlich stark mit RS, daneben auch mit einigen Steinkügel- 
chen, ein wenig Spinell und wohl auch etwas Glas verunreinigten Zinkfayalitkrystalle ergab: 
Analyse Nr. 7o. 
SiO2 FeO ZnO MgO CaO BaO 
28.45 41.98 18.55 0.84 3.00 1.80 
Dabei 0.75 9/9 SnOs, 1.31 9/9 AlgO3, 2.50 9/9 PbO, 0.60 1/5 CuO, 1.70 9/o S; somit 
in dem reinen Zinkfayalit 1Zn : ca. 2.25 Fe. 
Über die Zusammensetzung des Zinkspinells und des Zinksulfids siehe S 83 u. 88. 
In dem zum Schluß erstarrten Glas steckt relativ wenig ZnO. 
